교반기 , 온도계 환류 냉각관 , 적하 로트 및 질소 도입 관 을 구비 한 플라스크 를 준비 하 고 , 한편 , 모노머 적하 로트 로서 , 벤질 말 레 이미드 74 . 8 g ( 0 . 20 몰 ) , 아크릴산 43 . 2 g ( 0 . 30 몰 ) , 비닐 톨루엔 118 . 0 g ( 0 . 50 몰 ) , t - 부틸 퍼 옥시 - 2 - 에틸 헥사 노 에이트 4 g , 프로필렌글리콜 모노 메틸에테르 아세테이트 ( PGMEA ) 40 g 를 투입 후 교반 혼합 하 여 준비 하 고 , 연쇄 이동제 적 하조 로서 , n - 도데 칸티 올 6 g , PGMEA 24 g 를 넣 고 교반 혼합 한 것 을 준비 했 다 . 이후 플라스크 에 PGMEA 395 g 를 도입 하 고 플라스크 내 분위기 를 공기 에서 질소 로 한 후 교반 하 면서 플라스크 의 온도 를 90 ℃ 까지 승 온 했 다 . 이어서 모노머 및 연쇄 이동제 를 적하 로트 로부터 적하 를 개시 했 다 . 적하 는 , 90 ℃ 를 유지 하 면서 , 각각 2 h 동안 진행 하 고 1 h 후 에 110 ℃ 승 온 하 여 3 h 유지 한 뒤 , 가스 도입 관 을 도입 시켜 , 산소 / 질소 = 5 / 95 ( v / v ) 혼합 가스 의 버블 링 을 개시 했 다 . 이어서 , 글리 시 딜 메타크릴 레이트 28 . 4 g [ ( 0 . 10 몰 ) , ( 본 반응 에 사용 한 아크릴산 의 카르복실기 에 대하 여 33 몰 %)], 2 , 2 '- 메틸렌 비스 ( 4 - 메틸 - 6 - t - 부틸 페놀 ) 0 . 4 g , 트리 에틸아민 0 . 8 g 를 플라스크 내 에 투입 하 여 110 ℃ 에서 8 시간 반응 을 계속 하 고 , 고형분 산가 가 70 ㎎ KOH / g 인 수지 A 를 얻 었 다 . GPC 에 의해 측정 한 폴리스티렌 환산 의 중량 평균 분자량 은 16 , 000 이 고 , 분자량 분포 ( Mw / Mn ) 는 2 . 3 이 었 다 .